## Jurnal

## Talenta Sipil

## Pengaruh Serbuk Gergaji Kayu terhadap Tanah Fat Clay Berdasarkan Indeks Properties Tanah dan Uji UCST

## Dona Prillya S*, Yulia Morsa Said, Dila Oktarise Dwina
Program Studi Teknik Sipil Universitas Jambi *Correspondence email: donap9944@gmail.com
Abstrak. Tanah  merupakan  hal  yang paling penting dalam pembangunan di  bidang teknik sipil. Daya dukung tanah kemampuan tanah untuk menerima dan menahan beban yang disalurkan pada tanah tersebut agar struktur diatasnya tidak mengalami kegagalan akibat struktur tanah yang buruk. Serbuk gergaji kayu merupakan limbah industri kayu yang memiliki serat di mana serat tersebut dapat meningkatkan daya dukung tanah. Penelitian ini menggunakan  serbuk  gergaji  kayyu  sebagai  zat  penambah  pada  tanah  dengan  tujuan  meningkatkan  nilai  daya dukung tanah tersebut dengan melakuk eksperimen di laboratorium. Penelitian ini menggunakan beberapa varian persentase serbuk gergaji kayu pada tahan. Varian tersebut yaitu tanah asli, 18%, 20%, 22%, dan 24% dari 100% total  presentase  tanah.  Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  didapatkan  nilai  indeks  properties  tanah  asli diperoleh  nilai kadar air 35,89%, berat jenis 2.68, PI 34,21% dan analisa saringan tanah  lolos saringan  no.200 95,28%, maka berdasarkan system klasifikasi uscs tanah diklasifikasikan tanah CH: lempung anorganik dengan plastisitas tinggi, lempung gemuk (fat clay), pada pengujian UCST pada tanah asli menghasilkan nilai 2.15 dan untuk tanah dengan campuran serbuk gergaji kayu 2.90 kg/cm 2 pada variasi 18%, 3.51 kg/cm 2 pada variasi 20%, 3.27 kg/cm 2 pada variasi 22%, 3.02 kg/cm 2 pada variasi 24%, yang menunjukan bahwa terjadi kenaikan nlai ucst dari tiap variasi, namun puncak tertinggi terjadi pada variasi 20%.
Kata Kunci : Tanah Lempung 1, Indeks Properties 2, Serbuk Gergaji Kayu 3, UCST 4.
Abstract. Soil is the most important thing in development in the field of civil engineering. The bearing capacity of the soil is the ability of the soil to accept and withstand the load transmitted to the soil so that the structure above  it  does  not  fail  due  to  poor  soil  structure.  Wood  sawdust  is  a  waste  of  wood  industry  which  has  fiber where the fiber can increase the bearing capacity of the soil. This study used sawdust as an additive to the soil with the aim of increasing  the  carrying  capacity  of the soil by conducting experiments in  the laboratory. This study uses several variants of the percentage of wood sawdust on resistance. The variants are native land, 18%, 20%, 22%, and 24% of 100% of the total percentage of land. From the results of research that has been carried out,  it is  obtained  that the  original  soil  properties  index  value  is  35.89%  water  content,  2.68  specific  gravity, 34.21% PI and soil filter analysis passes filter no.200 95.28%, then based on the uscs soil classification system classified as CH soil: inorganic clay  with high plasticity, fat clay, the UCST test on the original soil yielded a value of 2.15 and for soils with a mixture of wood sawdust 2.90 kg/cm2 at a variation of 18%, 3.51 kg/cm2 at a variation  of  20 %, 3.27 kg/cm2 at  22% variation, 3.02 kg/cm2 at  24% variation,  which shows that there is an increase in UCST value from each variation, but the highest peak occurs at 20% variation.
Keywords: Clay 1, Index Properties 2, Wood Sawdust 3, UCST 4.

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan dasar dari suatu struktur bangunan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan sifat  tanah  yang  berbeda-beda.    Seringkali  ada  beberapa  sifat  tanah  yang  buruk  dan  tidak menguntungkan  untuk  konstruksi  bangunan.  Contoh  beberapa  sifat  tanah  yang  perlu  diperhatikan adalah  plastisitas  tinggi,  kuat  geser  rendah,  tekan  atau  perubahan  volume  dan  daya  dukung  rendah. Sangat penting untuk mengetahui masalah tanah, dan melakukan upaya untuk memperbaikinya. Salah satu  permasalahan  yang  dihadapi  adalah  kondisi  tanah  yang  memiliki  sifat-sifat  kurang  baik  seperti memiliki daya dukung yang rendah (Das, 1995).
Tanah fat clay merupakan tanah anorganik yang memiliki plastisitas tinggi. Jenis tanah fat clay sebagian besar mengandung tanah berbutir halus atau lebih dari 50% dan campuran lainnya biasanya ditemukan sebagai endapan alam dalam keadaan plastisitas tinggi dan memiliki daya dukung rendah.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  yaitu  secara  kimiawi  adalah  dengan  menambahkan bahan  yang  mengandung  serat  seperti  limbah  serbuk  gergaji  kayu.  Kayu  terdiri  dari  komposisi  50% selulosa  dan  10%-35%  lignin,  Hardiyatmo  (2002).  Limbah  serbuk  gergaji  kayu  mengandung  serat. Gray  &  Ohashimenunjukkan  bahwa  penambahan  serat  pada  tanah  kohesif  akan  meningkatkan
kekuatan  geser  puncak  dan  daktilitas  tanah  yang  dibebani  secara  statis.  Serat  berfungsi  untuk memberikan kekuatan pada tanah dalam menahan gaya tarik sebelum runtuh dan kehilangan kekuatan setelah kekuatan puncak (Bowles, 1991).
Desa Olak Kemang Jambi memiliki jenis tanah fat clay . Tanah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk  nantinya  digunakan  sebagai  tempat  konstruksi  bangunan,  lokasi  tersebut  harus  diperbaiki dengan  salah  satu  cara  yaitu  dengan  menambahkan  serbuk  gergaji  kayu.  Bahan  campuran  yang digunakan  untuk  pengujian  adalah  serbuk  gergaji  kayu  yang  merupakan  limbah  dari  industri  kayu yang diperoleh dari CV. Tri Tunggal Sawmill. Serbuk gergaji kayu juga memiliki jumlah yang cukup banyak  di  daerah  Jambi  dan  untuk  memanfaatkan  limbah  yang  terdapat  di  daerah  tersebut,  serta pemanfaatan limbah serbuk gergaji juga dilihat dari kandungan yang terdapat pada limbah tersebut.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  Munthe  Nugraha,  perbaikan  tanah  berbutir  halus menggunakan  serbuk  kayu.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  bahan  campuran  serbuk  kayu  dengan persentase penambahan 20%, 25%, 30% dan 35% dari total berat kering tanah, persaman dengan yang sedang  peneliti  lakukan  yaitu  menggunakan  campuran  serbuk  gergaji  dan  pengujian  UCST,  pada penelitian  ini  digunakan  jenis  tanah  yang  berbeda  yaitu  lokasi  pengambilan  tanah  dan  pengujian lainnya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu setelah diadakan pengujian sebelum maupun sesudah diberi  bahan  tambah  ternyata  tanah  lempung  tersebut  mengalami  kenaikan  kekuatan.  Dari  hasil analisis  setelah dilakukan pengujian didapat  peningkatan terbesar pada pengujian Kuat Tekan Bebas dan  Triaxial  yaitu  pada  kadar  20%.  Peningkatan  nilai  qu  dan  cu  Kuat  Tekan  Bebas  adalah  sebesar 25,118%  dan  26,092  %,  dan  peningkatan  nilai  C  pada  Triaxial  yaitu  sebesar  54,0065%  (Munthe, 2012). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Serbuk Gergaji Kayu Terhadap Tanah Fat Clay Berdasarkan Indeks Properties Tanah Dan Uji UCST”.

## METODE Lokasi Penelitian
Lokasi  pengambilan  sampel  tanah  lempung  pada  penelitian  ini  di  Kelurahan  Olak  Kemang, Jambi,  sedangkan  lokasi  pengambilan  sampel  serbuk  gergaji  kayu  diambil  di  CV.  Tri  Tunggal Swamil, Jambi.

## Variabel Penelitian
Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu sebagai berikut:
1. Variabel  bebas  pada  penelitian  ini  merupakan  presentase  penambahan  campuran  serbuk  gergaji kayu dengan variasi presentase sebesar 0%, 18%, 20%,  22%, dan 24%, terhadap berat total tanah kering.
2. Variabel  terikat  pada  penelitian  ini  adalah  data  hasil  pengujian  laboratorium  yang  dilakukan terhadap campuran tanah lempung dengan serbuk gergaji kayu berupa nilai indeks properties tanah dan nilai UCST.

## Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data
Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari pengujian yang diakukan di laboratorium dimulai dari persiapan sampel sampai sampel siap diuji. Tujian dari peengumpulan data adalah sebgai berikut:
1. Pengujian Kadar Air (SNI 1965, 2008).
Uji  kadar  air  dilakukan  untuk  mengetahui  kadar  air  tanah  berdasarkan  beratnya  dengan  cara perbandingan antara berat air tanah dengan berat partikel tanah yang dinyatakan dalam persen.
2. Uji Berat Jenis ( Specific Gravity ) (SNI 1964, 2008).
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hasil  perbandingan  antara  butir-butir  tanah  dengan volume tanah padat.
3. Pengujian batas konsistensi tanah (atterberk limit)
a. Uji Batas Cair ( Liquid Limit ) (SNI 1967, 2008).
Tujuan dari uji batas cair adalah untuk menentukan kadar air suatu sampel tanah pada batas cair atau untuk menentukan konsistensi perilaku dan sifat material dalam tanah kohesif.
b. Pengujian Batas Plastis dan Indeks Plastisitas (SNI 1966, 2008). Pengujjian  batas  plastis  dan  indeks  plastisitas  tanah  bertujiuan  untuk  menentukan  batas

## Tanah dan Uji UCST
terendah kadar air ketika tanah dalam keadaan plastis, dan angka indeks plastisitas tanah.
4. Pengujian Analisa Saringan ( Sieve Analyze ) (SNI 3432, 2008).
Pengujian  analisa  saringan  pada  tanah  lempung  yang  dilakukan  digunakan  untuk  menentukan distribusi butiran.
5. Uji Kepadatan Ringan untuk Tanah (SNI 1743, 2008).
Pengujian kepadatan ringan berfungsi untuk mendapatkan nilai kadar air optimum dan nilai berat isi kering maksimum.
6. Uji Kuat Tekan Bebas (UCST) tanah (SNI 3638, 2012).
Pengujian  kuat tekan bebas  untuk menghitung kekuatan geser tanah. Uji  ini mengukur seberapa kuat  tanah  menerima  kuat  tekan  yang  diberikan  sampai  tanah  tersebut  terpisah  dari  butiran- butirannya.
Tujuan  dan manfaat  lahirnya  jasa  transportasi  berbasis  aplikasi online menurut Ismawan et al (2016) yaitu praktis dan mudah digunakan, transparan, dan lebih terpercaya.
Tahapan Penelitian Alur Penelitian
Gambar 1. Bagan alur proses penelitian

## HASIL
Pengujian Sifat Fisik Tanah 1. Pengujian kadar air Pengujian menggunakan 2 sampel, hasil pengujian kadar air tanah asli dapat dilihat Tabel 1.
Dona Prillya S et al., Pengaruh Serbuk Gergaji Kayu terhadap Tanah Fat  Clay Berdasarkan Indeks Properties

## Tanah dan Uji UCST
Tabel 1. Hasil Pengujian Kadar Air Keterangan Sampel Satuan 1 2 Kadar air (w) 35,87 35,91 % Kadar air rata-rata (w) 35,89 %
Sumber: Data Olahan (2021)
Setelah didapatkan nilai kadar air masing-masing sampel lalu didapat Kadar air rata-rata tanah asli didapat dari 2 sampel sebesar 35,89%. Berdasarkan tabel 2.7 tanah diklasifikasikan sebagai tanah lempung.
2. Pengujian berat jenis (Spesific Gravity)
Berdasarkan  berat  jenis  tanah  oleh  hardiyatmo  pada  tabel  2, berat  jenis  tanah  tergolong  lempung anorganik.
3. Pengujian batas konsistensi tanah ( Batas-batas Atterberg) Hasil masing-masing pengujian bisa dilihat sebagai berikut :
a. Pegujian batas cair (LL)
Pengujan  batas  cair  sampel  tanah  yang  digunakan  sebanyak  4  sampel.  Hasil  dari  pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 2 .
Tabel 2. Hasil Pengujian Batas Cair (LL)
keterangan Sampel 1 2 3 4 Kadar air 65.11% 65.66% 65.57% 67.73% Rata - rata 66,02% Sumber: Data Olahan (2021)
Hasil  pengujian  batas  cair  didapat  dari  penarikan  garis  pada  grafik  pada  pukulan  25.  Grafik pengujian batas cair dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 2. Grafik Batas Cair Sumber: Data Olahan (2021)
Pada gambar  2 dapat  dilihat  pada  penarikan  garis  dipukulan  25  diperoleh  hasil  batas  cair sebesar 66.02%. berdasarkan  system  klasifikasi USCS menunjukan bahwa tanah dengan  batas cair lebih dari 50% maka dapat dikategorikan tanah lempung.
b. Pengujian batas plastis (PL) Sampel yang digunakan pada pengujian batas plastis yaitu 2 sampel, hasil dari pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Batas Plastis (PL)
Keterangan Sampel 1 2 Kadar air (%) 31.87 32.95 Kadar air rata-rata (%) 32.41 Sumber: Data Olahan (2021) Kadar Air Pada Pukulan ke 25 = 66,02
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 0 5 10 15 20 25 30 35 Jumlah Pukulan Kad ar Ai r (%)

## Tanah dan Uji UCST
Berdasrkan pada tabel 3, maka didapatkan rata-rata dari kedua sampel yaitu 32,41%.
c. Indeks plastisitas (PI)
Dari hasil pengujian batas cair dan batas plastis, maka indeks plastisitas tanah sebagai berikut: PI= LL-PL PI= 66.02% - 32,41%    = 33,61% Joseph E. Bowles (1997) menyatakan bahwa jika nilai IP >30 tergolong tanah plastisitas tinggi. Dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai IP 33,6%, maka  dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut tergolong tanah dengan plastisitas tinggi.
4. Pengujian analisa saringan
Pengujian  analisa  saringan  berdasarkan  pada  standar  SNI  3423-2008  pada  tanah  yang  dilakukan untuk menentukan distribusi butiran tanah. Tanah disaring dengan menggunakan saringan no 4, no 10, no 40, no 200. Dari pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengujian Analisa Saringan No saringan Presentase lolos (%) No 4 100 No 10 99.97 No 40 99.62 No 200 95.28 Sumber: Data Olahan (2021)
Dari data pada tabel 4 dapat diklasifikasikan tanah tersebut berdasarkan USCS bahwa tanah tanah yang  lolos  saringan  no  200  lebih  dari  50%  maka  dikategorikan  jenis  tanahnya  merupakan  tanah berbutir halus.

## Klasifikasi Tanah
Berdasarkan  pengujan  yang  telah  dilakukan  di  laboratorium  dapat  di  rekapitulasi  semua  data yag telah diperoleh dapat dilihat pada tabel 5 .
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Pengujian Sifat Fisik Tanah
No Jenis Pengujian Satuan Hasil Tes Tanah Tanah Asli 1 Kadar Air % 35.89 2 Berat Jenis / Gs 2.68 3 Atterberg Ll % 66.62 Pl % 32.41 Pi % 34.21 4 Analisa Saringan 2 In % 100 1 In % 100 3/8 In % 100 No. 4 % 100 No. 10 % 100 No. 40 % 99.62 No. 200 % 95.28 5 Proctor Kadar Air Optimum % 31.68 6 Kuat Tekan Bebas (Ucst) Kg/Cm2  2.15 7 Klasifikasi Tanh Berdsarkan Uscs Ch : Lempung Anorganik Dengan Plastisitas Tinggi, Lempung “Gemuk” ( Fat Clays ) Sumber: Data Olahan (2021)
Dari hasil pengujian batas-batas atterberk didapatka nilai batas cair 66.02% yaitu LL>50. Dari nilai batas cair yang diperoleh tanah dapat diklasifikasikan dengan melakukan perhitungan berikut ini:
= Organic 𝐿𝐿−𝑂𝑣𝑒𝑛𝑑𝑟𝑖𝑒𝑑 𝐿𝐿−𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑖𝑒𝑑 < 0.75

## Tanah dan Uji UCST
= Organic 66,02−12,38 66,02−14,47 < 0.75
= 53,64 51,55
= 2.09

## Gambar 3. Plastisity Chart
Dari  hasil  perhitungan  diatas  diketahui  bahwa  tanah  tersebut  digolongkan  tanah anorganic karena  2.09  >  0.75,  dapat  dilihat  pada  gambar  2.  Dari  pengujian  nilai  PI  =  33.41  dan  LL  =  66.02, ketika  ditarik  garis  pada  grrafik  menunjukan  titik  temu  antara  PI  dan  LL  berada  diatas  A  line  yang termasuk  dalam  tanah  golongan  CH.  Nilai  persen  tertahan  saringan  no  200<  15%,  maka  dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut digolongkan tanah fat clay berdasarkan gambar 2.
Dari hasil pengujian sifat fisik tanah asli, berdasarkan sistem USCS tanah yang di uji termasuk kedalam kelompok tanah berbutir halus dengan batas cair lebih  dai 50% dan masuk dalam kelompok CH  yang  memiliki  nama  umum  yaitu  lempung anorganic dengan  plastisitas  tinggi,  lempung  gemuk ( fat clay ).

## Pengujian Mekanis Tanah
1. Pengujian pemadatan standar Nilai kadar air optimum untuk tanah asli yang di peroleh dapat dilihat pada tabel 6 berikut.
Tabel 5. Hasil Pengujian Proctor Standar Tanah keterangan Sampel Penambahan air (cc) 400 450 500 550 600 Berat isi kering (gr/cm 3 ) 1.25 1.28 1.37 1.32 1.27 Kadar air (%) 27.44 29.50 31.68 34.10 37.04
Sumber: Data Olahan (2021)
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  dengan  menggunakan  6  benda  uji  tanah  maka diperoleh  kadar  air  optimum  untuk  tanah  asli  yaitu  pada  penambahan  500  cc  air  sebesar  31,68% dan berat isi kering 1,37 (gr/cm 3 ). 2. UCST (Unconfined Compressive Strength Test)
Pengujian  UCST  dilakukan  dengan  menggunakan  3  sampel  tanah.  Hasil  dari  pengujian  UCST dapat dilihat pada tabel 7 .

## Tabel 6. Hasil Pengujian UCST
keterangan Sampel 1 2 3 Hasil 2.16 2.09 2.22 Rata-rata 2.15 Sumber: Data Olahan (2021)
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan didapat bahwa hasil dari pengujian UCST rata-rata yaitu 2.15  kg/cm 2 .  Berdasarkan  hasil  yang  telah  diperoleh  menurut  hardyatmo  tanah  tersebut dikategorikan tanah lempung lempung sangat kaku karena nilai q u yang di peroleh termasuk dalam Qu 2.0-4.0.

## Pengujian Indeks Properties Tanah Campuram
Beberapa macam pengujian yang dilakukan yaitu : 1. Pemeriksaan kadar air
Berikut table 8 hasil pengujian  yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa varian yang telah ditentukan.
Tabel 7. Hasil Pengujian Kadar Air Variasi Kadar air Tanah lempung + 18% serbuk gergaji 8,84 % Tanah lempung + 20% serbuk gergaji 8.74 % Tanah lempung + 22% serbuk gergaji 8.76 % Tanah lempung + 24% serbuk gergaji 8.78 %
Sumber: Data Olahan (2021)
Berdasarkan hasil pengujian, nilai kadar air yang didapat pada setiap variasi mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil pengujian kadar air tanah asli. Tabel 8 menjelaskan bahwa pada variasi tanah  dengan  campuran  18%  serbuk  gergaji  kayu  memiliki  nilai  kadar  air  yang  diperoleh,  yaitu sebesar 8.84%. Nilai kadar air yang diperoleh tersebut menurun dibandingkan dengan  nilai kadar air tanah asli yaitu 35,89%.
2. Pengujian berat jenis
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.
Tabel 8. Hasil Pengujian Berat Jenis Variasi Nilai berat jenis Tanah lempung + 18% serbuk gergaji 2.61 Tanah lempung + 20% serbuk gergaji 2.41 Tanah lempung + 22% serbuk gergaji 2.45 Tanah lempung + 24% serbuk gergaji 2.53
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  didapat  bahwa  nilai  pengujian  berat  jenis  tanah mengalami penurunan, sebesar 0.7 dari 2.68 tanah asli pada variasi serbuk gergaji kayu 18%. Dari penurunan yang terjadi disimpulkan bahwa massa isi butir tanah lebih kecil dengan adanya variasi campuran serbuk gergaji kayu yang ditambahkan.
3. Pengujian batas-batas atterbereg
Hasil  dari  pengujian  yang  telah  dilakukan  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  10  berikut ini.

## Tabel 9. Hasil Pengujian Konsistensi Atterberg
Nilai Hasil Pengujian Atterberg SATUAN TANAH ASLI TANAH VARIASI 18% 20% 22% 24% LL % 66.62 61.03 58.57 59.09 60.40 PL % 32.41 31.94 31.05 31.27 31.66 PI % 34.21 29.09 27.51 27.83 28.73
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  didapatkan  bahwa  hasil  pengujian  tanah  yang ditambahkan  campuran  serbuk  gergaji  kayu  mengalami  penurunan  hasil  indeks  plastisitas  tanah
yang  menandakan  bahwa  campuran  serbuk  gergaji  kayu  mempengaruhi  nilai  LL  (batas  cair)  dan PL (batas plastis) pada tanah.

## Hasil Pengujian Mekanis Tanah Campuran UCST (Unconfined Compressive Strength Test)
Hasil dari pengujian UCST yang diperoleh pada penambahan variasi serbuk gergaji kayu dapat dilihat pada tabel 11.
Tabel 10. Hasil Pengujian UCST 18% Keterangan Sampel 18% 1 2 3 Nilai UCST (kg/cm 2 ) 2,92 2,95 2,84 Nilai UCST rata-rata (kg/cm 2 ) 2,90 kg/cm 2
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pengujian UCST tanah dengan variasi campuran serbuk  gergaji  kayu  18%  pada  ketiga  sampel  meiliki  hasil  rata-rata  2,90  kg/cm 2 .  Dari  hasil  tersebut dapat diketahui bahwa besar peningkatan nilai UCST sebesar 34%.
Tabel 11. Hasil pengujian UCST 20%
keterangan Sampel 1 2 3 Hasil 3.55 3.53 3.45 Rata-rata 4.51 kg/cm 2
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pengujian UCST tanah dengan variasi campuran serbuk  gergaji  kayu  20%  pada  ketiga  sampel  meiliki  hasil  rata-rata  4.51kg/cm 2 .Dari  hasil  tersebut dapat diketahui bahwa besar peningkatan nilai UCST sebesar 109%.
Tabel 12. Hasil Pengujian Ucst 22%
keterangan Sampel 1 2 3 Hasil 3.17 3.36 3.29 Rata-rata 3.27 kg/cm 2
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pengujian UCST tanah dengan variasi campuran serbuk  gergaji  kayu  22%  pada  ketiga  sampel  meiliki  hasil  rata-rata  3.27kg/cm 2 .  Dari  hasil  tersebut dapat diketahui bahwa besar peningkatan nilai UCST sebesar 52%.
Tabel 13. Hasil Pengujian UCST 24%
keterangan Sampel 1 2 3 Hasil 3.20 3.26 3.14 Rata-rata 3.02 kg/cm 2
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pengujian UCST tanah dengan variasi campuran serbuk  gergaji  kayu  18%  pada  ketiga  sampel  meiliki  hasil  rata-rata  3.02kg/cm 2 .  Dari  hasil  tersebut dapat diketahui bahwa besar peningkatan nilai UCST sebesar 40%.
Dari pengujian UCST maka dapat diketahui bahwa setiap persenan penambahan serbuk gergaji kayu  memberikan  pengaruh  pada  tanah  yaitu  menigkatkan  daya  dukung  tanah  namun  terdapat  nilai
tertinggi  dari  peningkatan  yang  terjadi  yaitu  pada  variasi  serbuk  gergaji  kayu  20%.  Untuk  seluruh hasil dari pengujian variasi campuran yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 15 .
Tabel 14. Hasil Pengujian UCST
Nilai Tanah asli Tanah variasi 18% 20% 22% 24% UCST 2.15 kg/cm 2 2.90 kg/cm 2 3.51 kg/cm 2 3.27 kg/cm 2 3.02 kg/cm 2
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari  hasil  pengujian  berdasarkan  variasi  campuran  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada pengujian  ini  mengalami  kenaikan  nilai  daya  dukung  tanah  dari  tanah  asli  dengan  menggunakan metode SNI 3638:2012.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Munten peningkatan nilai qu pada pengujian kuat tekan bebas  paling  maksimum  adalah  tanah  yang  ditambah  serbuk  kayu  sebesar  20%  dengan  persentase kenaikan sebesar 25,118%. Peningkatan nilai C (Kuat Geser Tanah) pada pengujian kuat tekan bebas paling maksimum adalah tanah yang ditambah serbuk kayu sebesar 20% dengan persentase kenaikan 26,092%.  Pada  pengujian  triaxial  dari  kedua  grafik  nilai  C  terlihat  bahwa  nilai  C  terbesar  terdapat pada kadar 20% serbuk kayu hal itu dapat diartikan bahwa semakin besar nilai C maka semakin baik tanah tersebut, tetapi pada grafik sudut, nilai sudut yang paling kecil terletak pada kadar 20% juga hal itu  berarti  semakin  kecil  sudut  geser  tanah,  maka  semakin  besar  nilai  kohesinya  (C),  karena  bila semakin besar sudutnya maka akan semakin curam grafik mohrnya, dan mengakibatkan nilai C yang semakin  kecil,  peningkatan  nilai  C  adalah  sebesar  63,848%.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan dan  berdasarkan  penelitian  terdahulu  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  serbuk  gergaji  kayu ternyata  mempengaruhi  hasil  kuat  tekan  hal  ini  sesuai  hasil  yang  di  peroleh  yaitu  pada  variasi persentase  20%  mengalami  titik  puncak  kenaikan  nilai  uji  kuat  tekan  bebas  dibandingkan  dengan variasi campuran lainnya.
Pengujian  batas-batas Atterberg menghasilkan  nilai  indeks  plastisitas  pada  tanah  asli  sebesar 34,21%  dan  untuk  tanah  dengan  campuran  serbuk  gergaji  kayu  sebesar  29.09%  pada  variasi  18%. Kemudian  didapat  nilai  sebesar    27.51%  pada  variasi  20%,  sebesar  27.83%  pada  variasi  22%,  dan 28.73%  pada  variasi  24%.  Berdasarkan  hasil  indeks  plastsitas  yang  diperoleh  pada  tanah  dengan campuran  serbuk  gergaji  kayu,  pada  tiap  variasinya  mempengaruhi  turunnya  nilai  indeks  plastisitas tersebut  dimana  penambahan  serbuk  gergaji  dapat  mengurangi  nilai  volume  tanah  variasi  dari  tanah asli, serbuk gergaji tersebutlah yang mepengaruhi gaya tarik antar partikel mineral lempung sehingga terjadi  penurun  indeks  plastisitas  dan  menandakan  bahwa  tanah  menjadi  lebih  baik.  Niali  indeks properties  tanah  berbanding  terbalik  dengan  nilai  UCST,  yang  mana  nilai  indeks  properties  tanah mengalami  penurunan  dari  tanah  asli  namun  diartikan  menjadi  lebih  baik,  untuk  nilai  UCST mengalami kenaikan dari tanah asli juga diartikan menjadi lebih baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu, 1) hasil  pengujian  indeks  properties  tanah  menunjukan  adanya  perubahan  pada  nilai  dari  beberapa pengujian  yang  dilakukan,  nilai  yang  dijadikan  perbandingan  yaitu  menggunakan  nilai  variasi campuran tanah + serbuk gergaji kayu 20% karena pada pengujian yang telah dilakukan pada variasi campuran  20%  merupakan  hasil  yang  paling  tertinggi,  yaitu  pengujian  kadar  air  menghasilkan  nilai kadar  air  tanah  asli  yaitu  35,89  %,  untuk  kadar  air  tanah  campuran  sesuai  variasi  campuran  tanah yaitu 8.74%. Pengujian berat jenis tanah asli diperoleh hasil 2,68, untuk nilai berat jenis tanah variasi diperoleh  nilai  2.41.  Pengujian  konsistensi  atterberg  tanah  asli  diperoleh  nilai  IP  (indeks  plastisitas) 34.21%,  dan  untuk  tanah  dengan  campuran  variasi  diperoleh  hasil  27.51%,  dan  2)  hasil  pengujian UCST  campuran  variasi  berpengaruh  terhadap  meningkatnya  nilai  daya  dukung  tanah.  Sehingga  hal ini  sejalan  dengan  hasil  dari  pengujian  indeks  propertis  tanah.  Pada  pengujian  UCST  terjadi peningkatan  nilai  daya  dukung  tanah  tertinggi  pada  persentase  campuran  20%  serbuk  gergaji  kayu yaitu  4.51  kg/cm2.  Dengaan  nilai  uji  kuat  tekan  tanah  asli  2.15  kg/cm2,  dimana  terjadi  peningkatan sebesar 109% dari nilai UCST tanah asli.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  terdapat  beberapa  saran  untuk  penelitian selanjutnya,  yaitu  sebagai  berikut,  1)  pada  pengujian  selanjutnya  bisa  mencoba  menggunakan penambahan bahan tidak hanya menggunakan serbuk gergaji saja, dan 2) pada pengujian selanjutnya bisa  mencoba  untuk  melakukan  beberapa  pengujian  mekanis  lainnya  tidak  hanya  uji  UCST  saja. Sebaiknya dilakukan pengujian dengan kadar serbuk kayu yang lebih kecil lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bowles, J. E. (1991). Sifat-sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah) . Erlangga. Das, B. M. (1995). Mekanika Tanah . Erlangga.
Ismawan,  Ranu,  D.,  &  Suradi,  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas Penggunaan Taksi Uber Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–12. Munthe, N. (2012). (2012). Perbaikan Tanah Berbutir Halus Menggunakan Serbuk Kayu . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
SNI 1743. (2008). Cara uji kepadatan berat untuk tanah . Badan Standarisasi Nasional. SNI 1964. (2008). Cara Uji Berat Jenis Tanah . Badan Standarisasi Nasional.
SNI 1965. (2008). Cara Uji Penentuan Kadar Air Untuk Tanah Dan Batuan Di Laboratorium . Badan Standarisasi Nasional.
SNI  1966.  (2008). Cara  Uji  Penentuan  Batas  Plastis  Dan  Indeks  Plastisitas  Tanah .  Badan Standarisasi Nasional.
SNI 1967. (2008). Cara Uji Penentuan Batas Cair Tanah . Badan Standarisasi Nasional. SNI 3432. (2008). Cara uji analisis ukuran butir tanah . Badan Standarisasi Nasional. SNI 3638. (2012). Metode Uji Kuat Tekan Bebas Tanah Kohesif . Badan Standarisasi Nasional.